METALURGIA DEL ACERO 151 



Marlin Siemens queda siempre de 0,15 (aceros dulces) á 0,50 (ace- 

 ros duros) de manganeso. 



Endurece el metal, pero si obra como el carbono en la resisten- 

 cia de rotura, en cambio disminuye el alargamiento en un séptimo 

 próximamente délo que disminuaría aquel, y deja a los aceros du- 

 ros bastante ductilidad. 



Los aceros manganesíferos admiten el carbono mucho más fá- 

 cilmente que los aceros fosforados y siliciados. Un acero dulce por 

 el carbono (0,2 á 0,4 de carbono) puede contener 4 por ciento de 

 silicio y I por ciento de manganeso, sin dejar de ser estirable, y un 

 acero duro por el carbono (1 ,5 de carbono) puede contener, sin ha- 

 cerse quebradizo, 0,25 de manganeso y 0,15 de silicio. 



En proporción mayor del 1 por ciento, los aceros manganíferos 

 se tornan frágiles con 0,5 de carbono. Hay que desechar siempre 

 los aceros que contengan 1 á 8 por ciento de manganeso. 



A partir de ocho por ciento de manganeso, se obtienen con 0,6 de 

 carbono aceros sin hoquedades, que resultan excelentes para la 

 fundición por su fluidez y gran resistencia. Conservan, con una 

 resistencia de rotura elevada, un gran alargamiento y resisten 

 bien á los choques. 



Los aceros Hadíield contienen hasta 30 por ciento de manga- 

 neso. 



En resumen, el manganeso, en proporción menor del por ciento, 

 aumenta el límite de elasticidad de 45 á 55 kilogramos y da al 

 acero mayor rigidez y resistencia á la rotura. Estos aceros se suel- 

 dan fácilmente (debido á la facilidad con que el óxido de manga- 

 neso se elimina como escoria fusible); pero en cambio, templados 

 son muy frágiles. 



Deben emplearse para piezas que deban sufrir sin deformarse 

 grandes exfuerzos de flexión y de torción (manivelas, ejes de ca- 

 rros, de coche, etc., ejes acodados, etc.). 



En proporción de 7 á 8 por ciento, con pequeñas cantidades de 

 carbono, producen metales extra duros, aunque resistentes á los 

 choques y pueden servir para la fundición de hachas y otros ins- 

 trumentos cortantes que sin ser templados tienen suficiente dureza 

 para mellar el hierro. 



Esta rigidez especial que el manganeso comunica al acero, la 

 comunica también á sus aleaciones con el cobre. 



Influencia del cromo. — El cromo en los aceros se reco- 



